Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 28

С Т Р .  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
10.5. Образци
10.5.1. Форма и размери
Формата и размерите на образците са посочени на
фиг. № 20. Дебелината на образците съответства на
дебелината на продуктите, които ще се изпитват. Тя е
не повече от 13 mm. Образецът е с еднаква дебелина по
цялата си дължина, когато го позволява продуктът. Ко-
гато формата и размерите на продукта не позволяват
вземането на образец с указания размер, се спазват
следните минимални размери:
а) за образци с широчина от 3 до 60 mm дължината
е 356 mm; в този случай материалът се изпитва по ши-
рочината на продукта;
б) за образци с широчина от 60 до 100 mm дължина-
та е най-малко 138 mm; в този случай действителното
изгорено разстояние съответства на дължината на об-
разеца, а измерването започва в първата измервателна
точка;
в) образци с широчина, по-малка от 60 mm, и дъл-
жина, по-малка от 356 mm, и образци с широчина меж-
ду 60 и 100 mm и дължина, по-малка от 138 mm, не се
изпитват по разгледания метод, както и образци с ши-
рочина, по-малка от 3 mm.
 
Фиг. № 20. Образец
10.5.2. Избор на образец
Избират се най-малко пет образеца от изпитвания
материал. Ако материалите имат различна скорост на
горене по отношение на посоката на материала (това се
установява чрез предварително изпитване), петте (или
повече) образеца се вземат и поставят в апаратурата за
изпитване по такъв начин, че да се измерва най-голя-
мата скорост на горене. Когато материалът се поставя
по широчина, той се отрязва с дължината най-малко
500 mm, като покрива цялата широчина. От така отря-
заното парче се вземат образци, изрязани на не по-мал-
ко от 100 mm от ръба на материала и в точки, равноот-
стоящи една от друга.
Образците се вземат по същия начин от завършени
продукти, когато формата на продукта го позволява.
Ако дебелината на продукта е по-голяма от 13 mm, тя
се намалява до 13 mm чрез механичен процес, прило-
жен върху страните, които не са обърнати с лице към
купето.
Съставни материали (т. 10.2.2) се изпитват само ако
са хомогенни.
В случай на материали, включващи наложени един
върху друг слоеве с различен състав, които не са състав-
ни материали, се изпитват отделно, като се вземат всич-
ки слоеве на включения материал на дълбочина 13 mm
от повърхността, намираща се с лице към купето.
10.5.3. Темпериране
Образците се темперират за най-малко 24 h, но не
повече от 7 дни, при температура 23 ± 2 °С и относител-
на влажност 50 ± 5 % и се поддържат при тези условия
непосредствено до прилагането на изпитването.
10.6. Процедура
10.6.1. Образците с мъхеста повърхност или повър-
хност с кичури се поставят върху гладка повърхност и
се сресват два пъти с гребен срещу мъха (т. 10.4.5).
10.6.2. Образецът се поставя в стойката (т. 10.4.2)
така, че откритата страна да е насочена надолу към
пламъка.
10.6.3. Газовият пламък се регулира на височина
30 mm, като се използва маркировката в камерата и
всмукваният от горелката въздух се ограничава. Пла-
мъкът гори най-малко една минута преди да започне
първото изпитване, за да се стабилизира.
10.6.4. Стойката с образеца се вкарва в горивната
камера, така че краят на образеца да е изложен на пла-
мъка, и след 15 s се прекратява подаването на гориво.
10.6.5. Измерванията за времето на горене започват
в момента, когато езикът на пламъка премине през
първата измервателна точка. Следи се разпростране-
нието на пламъка върху страните (горна и долна), ко-
ито горят бързо.
10.6.6. Измерването на времето за горене приключ-
ва, когато пламъкът достигне до последната измерва-
телна точка или когато пламъкът изгасне, преди да дос-
тигне тази точка. Ако пламъкът не достигне последната
измервателна точка, се измерва разстоянието на горене
до точката, където пламъкът е изгаснал. Изгореното
разстояние е частта от повърхностното или вътрешното
разрушаване на образеца от горенето.
10.6.7. Ако образецът не се възпламени или не про-
дължи да гори, след като огънят е загаснал, или пламъ-
кът угасне, преди да достигне първата измервателна
точка, така че не е измерено никакво време на горене,
в отчета се отбелязва, че горенето е 0 mm/min.
10.6.8. Когато се провеждат серия от изпитвания или
изпитванията се повтарят, е необходимо преди започ-
ване на изпитването да се установи, че температурата
на горивната камера и на стойката за образеца не е по-
висока от 30° С.
10.7. Изчисление
Скоростта на горене В се изразява чрез формулата:
60
Ч
= t
s
B
 ,
където:
s е изгорялото разстояние в mm,
t е времето в секунди за изгаряне на разстоянието s.
10.8. Показатели на трудност за вторичните харак-
теристики
Вторични характеристики не се разглеждат.
10.9. Представяне на резултатите
Стъкла с пластмасово покритие и безопасни стъкла
от пластмаса се приема, че отговарят на изискванията
от гледна точка на тяхното поведението при горене
(устойчивост на огън), ако скоростта на горене не пре-
вишава 250 mm/min.
11. Изпитване за устойчивост на химически ве-
щества
11.1. Използвани химически вещества:
11.1.1. неабразивен сапунен разтвор—1 % тегловен
калиев разтвор в дейонизирана вода;
11.1.2. почистващ препарат за стъкло—воден раз-
твор от изопропанол и дипропилен глюкол монометил,
всеки с тегловна концентрация от 5 до 10 %, и от амо-
ниев хидроксид с тегловна концентрация от 1 до 5 %;
11.1.3. неразреден денатуриран алкохол—една обем-
на единица от метилов алкохол в 10 обемни единици
етилов алкохол;
11.1.4. еталонна бензинова смес с обем 50 % към
обема на толуол, 30 % към обема на 2,2,4-триметил-
пентан, 15 % към обема на 2,2,4-триметил-1-пентан и
5 % към обема на етилов алкохол;
11.1.5. еталонен керосин—смес с обемна концент-
рация 50 % n-октан и 50 % n-декан.
11.2. Метод на изпитване
Две проби с размери 180 Ч 25 mm се изпитват всяка
с химични вещества от посочените в т. 11.1, като за
всяко изпитване и продукт се използва ново пробно тяло.
След всяко изпитване телата се почистват съгласно ин-
струкцията на производителя и след това се поставят за
48 h при температура 23 ± 2° С и относителна влажност
50 ± 5 %. Тези условия се поддържат по време на изпит-
ването. Пробните тела се потапят изцяло в опитната
течност за една минута, изваждат се от нея и веднага се
изсушават с (чиста) хигроскопична памучна тъкан.